EXPÉRIENCES SUR LA RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DE l' ACIER 159 



On retrouve, dans ce nouveau tableau, pour les éprouvettes n» 4 

 (métal fini), les chiffres déjà indiqués et, en particulier, la résistance 

 calculée et la résistance observée qui sont très voisines l'une de l'autre. 



Le tableau 2 met aussi en évidence que les chiffres de la résistance 

 calculée suivant la formule: R = 10+ 7C +5Mn, s'écartent, par- 

 tout et très sensiblement, par excès, des chiffres dus à l'observation, 

 pour les éprouvettes n°^ 1, 2, 3, qui représentent des métaux prove- 

 nant de bains imparfaits, plus ou moins oxydés, plus ou moins gazeux. 



On vérifie ainsi, dans les limites de ces expériences, ce point que 

 la résistance électrique de l'acier dépend de certaines influences, dont 

 l'effet, notamment, est de l'accroître, dans le métal obtenu après 

 l'addition. 



Les gaz occlus jouent, sans doutC;, là un rôle important. Remarquons, 

 par exemple, que l'addition qui élimine l'oxyde de carbone et déso- 

 xyde le bain, y fait assurément varier la teneur et la distribution de 

 l'hydrogène. Or, ne sait-on pas que la présence de l'hydrogène con- 

 tribue à augmenter la résistance électrique de l'acier? 



L'éclaircissement (^) de ces choses intéressantes est subordonné à 

 des recherches scientifiques comme celles que, sous le patronage de 

 la Société d'Encouragement, M. G. Belloc entreprend sur lesgaz occlus. 

 Par ailleurs, j'ai jugé utile la comparaison au point de vue magnétique 

 (perméabilité, hystérésis) des diverses éprouvettes dont j'ai parlé plus 

 haut. Ce dernier travail est en cours d'exécution. 



Enfin, les résultats que je viens de publier confirment que la pro- 

 duction, au four Martin, d'un métal peu résistant à l'électricité est plus 

 rapide et, en quelque sorte, plus facile que celle d'un acier mécani- 

 quement utilisable. 



Mars 1905. 



(1) On consultera utilement, soit pour les résultats, soit pour les modes opé- 

 ratoires : 



Tliermolélectrtcité des fers et des aciers, par G. Belloc ; Thèse de doctorat, 1903 ; 

 Revue de Métallurgie, 1904, Extraits, p. 106 ; Fer et hydrogène, par H. Wedding 

 et T. Fischer ; Stall und Eisen, 1903, t. XXllI, p. 1268-1275 ; Revue de métallurgie, 

 1904, Extraits, p. 357. 



